PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS MADERAS 187 



Midiendo con cuidado las flechas de encorvacion f á cada varia- 

 ción de carga P, he podido obtener una serie nunnerosísima de 

 valores para E, cuyas medias están representadas en el siguiente 

 cuadro. Estos valores como se verá, son intermedios á los relati- 

 vos obtenidos por la tensión y compresión, y pueden servir, como 

 he dicho, para corregirlos. Yo he creido bien dejar á un lado esa 

 corrección, sea porque la puede hacer cualquiera, si lo cree nece- 

 rio, sea para no alterar los resultados de la experiencia; sea, en 

 fin,' porque creo que la hipótesis de Dupin, indicada arriba, sea 

 bastante lejana de la verdad, aunque mis experimentos relativa- 

 mente á la tensión y compresión no tengan el grado de seguridad 

 necesario, como ya he tenido ocasión de indicar mas arriba. 



Me he servido de los mismos experimentos para determinar el 

 coeficiente de resistencia R relativo á la rotura por flexión, lle- 

 vando la carga P hasta el limite de rotura y haciendo uso de la 

 fórmula 



V 



en la cual I P I representan los mismos valores de la fórmnla 

 anterior (3) y v indica la semi-altura de la sección recta del pris- 

 ma. Los valores asi obtenidos están consignados en el siguiente 

 cuadro y representan una media de varios experimentos, sea que 

 se refieran al máximo ó al mínimo, cuando estos están indicados. 

 Dichos valores, como es natural, representan también una especie 

 de media entre los valores obtenidos para la ruptura por tensión 

 y compresión, y parangonados con los de los Manuales relativos 

 á maderas de otros países, nos hacen ver cómo muchas de las ma- 

 deras argentinas, consideradas bajo este punto de vista, no tengan 

 rivales en ninguna otra parte. Nos hacen también ver cómo sea 

 errado y algunas veces peligroso el tomar (como hacen algunos 

 autores, y entre estos Claudel en su Manual del Ingeniero) por va- 

 lor medio de R relativo á la flexión de las maderas el número de 6 

 kilogramos y el lomar por valor medio del coeficiente de la elasti- 

 cidad relativo á la flexión el número de 1200 kilogramos. 



